-298- 



Mineralogie; 



N. L. Bowen: Die Natron-Kali-Nepheline. (Am. J. Sei. 

 (4.) 43. 1917. 115—132.) 



Die reinen Komponenten des Systems NaAlSi0 4 — KAlSi0 4 werden 

 als die Hauptbestandteile der Mineralien >~ephelin und Kaliophilit aufgefaßt. 



Ein Glas der Zusammensetzung NaAlSi0 4 kristallisiert bei Tempera- 

 turen unterhalb von 1218 + 5°C zum hexagonalen Nepheli n , bei höheren 

 Temperaturen zum vermutlich triklinen Carnegie it, der bei 1526° 

 schmilzt s. Am. J. Sei. (4.) 38. 1912. 551). 



Die kalihaltige Komponente schmilzt erst bei so hoher Temperatur, 

 daß eine Verflüchtigung des Kalis beim Sintern bereits stattfindet. Verf. 

 erhielt ein Glas der Zusammensetzung KAlSi0 4 durch Sintern bei niedrigen 

 Wärmegraden und darauffolgende schnelle Erhitzung im Iridiumofen. Es 

 ■eutglast zu einer dem Kaliophilit ähnlichen Kristallart. welche hexa- 

 gouale Symmetrie besitzt, negativen optischen Charakter hat. f = 1.527 

 + 0,002: « = 1,532 + 0.002. Prisma und Basis herrschen als Formen vor. 

 gelegentlich ist auch eine Pyramidenfläche schwach entwickelt. Bei 1300° 

 erhält man gute Kristalle, wenn Kaliumwolframat als Flußmittel ver- 

 wendet wird. Kleine Kristalle von Kaliophilit stellte Mobey auf hydro- 

 thermalem Wege dar (Jotirn. Am. Chem. Soc. 36. 1914. 217). 



Analyse (Bowen) des künstlichen Kaliophilit : 



SiO, 38.0 Theorie 38,07 



A1 2 3 ...... 32,0 32,21 



K 2 ..... . 29,8 29,72 



H S U 0,12 — 



Sa, . . 99,9 100,00 



Will man das Glas KAlSi0 4 bei 800° mit Kaliumwolframat als 

 Flußmittel kristallisieren lassen, so erhält man fast nur Leucit; dem- 

 gegenüber entglast es bei 1300 ,J völlig zu Kaliophilit. 



In den im Iridiumofen hoch erhitzten Proben fand sich noch eine 

 zweite rhombische polysynthetisch verzwillingte Modifikation 

 des KAlSi0 4 . welche hexagonale Querschnitte mit sechsfacher Felder- 

 teilung im polarisierten Lichte zeigt, gelegentlich auch lamellare Viellinge 

 vom Aussehen der Albitzwillinge. Kristalle dieser Modifikation erhält 

 man auch nach der Methode von Dcboine (Bull. soc. fr. min. 15. 1892. 

 191) durch Zusammenschmelzen von Kieselsäure. Tonerde und Fluorkalium 

 über dem Bunsenbrenner, y — 1.536: « = 1.528 : 2 V = 39 + 3°, optischer 

 Charakter negativ. Das so erhaltene Produkt enthält noch 5—7 ° der Ver- 

 bindung K 2 AUSi0 6 (n = 1.540. isotrope Oktaeder). Glas der Zusammen- 

 setzung K AlSi0 4 hat den Brechungsindex n D = 1.508 + 0,002. 



Gemische der Komponenten K AI Si 4 und NaAlSi0 4 ließen sich bis 

 40 % Gehalt an der ersteren durch Sintern in der üblichen Weise leicht 

 herstellen. Bei höheren Gehalten an Kalinephelm ließ sich ein geringer 

 Alkaliverlust durch Verdampfung nicht vermeiden. In den nach der Ab- 

 -schreckungsmethode erhaltenen Präparaten lassen sich die ausgeschiedenen 

 Kristallarten nicht ohne weiteres mikroskopisch identifizieren, da beide 



